平成 22 年度
土地改良施設総合対策支援事業研修会〜簡易補修等の技術力向上対策〜
テキスト

平成 22 年 9 月

【テキスト目次】◆

農業水利施設のコンクリート構造物診断と補修・・・・・・・

１(簡易補修等による機能回復手法)

１．対策検討の流れ・・・・・・・・・・ ３

２．変状の種類と原因
３．簡易補修等による機能回復手法

・・・・・・・・・・ ４
・・・・・・・・・・２０

４．簡易補修後の維持管理・・・・・・・・・・３９

５．直営施工における化学製品の正しい取扱い方法・・・・・・・・４０◆

添付資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７

農業水利施設のコンクリ−ト構造物診断と補修〜簡易補修等による機能回復手法〜

農業水利施設のコンクリート構造物診断と補修（簡易補修等による機能回復手法）

土地改良施設機能更新等検討委員会

土地改良施設機能更新検討委員会名簿
氏名委員長

森

独立行政法人 農業･食品産業技術総合研究機構
丈久 農村工学研究所 農村総合研究部
地域資源保全管理研究チーム 上席研究員

委員

阿部 幸継 三祐コンサルタンツ／アセットマネジメント部 部長

委員

上條 達幸 ショーボンド建設／首都圏北陸支社 主幹

委

員

笠井 和弘

委

員

蛭川 善仁 三祐／開発技術部／取締役開発技術部長

委

員

安達

オブザーバ 山田所

属

飛島建設／土木事業本部／土木技術部／設計グループ／コンクリート構造チーム 課長

修 全国土地改良事業団体連合会／技術顧問
淳

オブザーバ 石井 博紀

農林水産省農村振興局／整備部／設計課／施工企画調整室 課長補佐
農林水産省農村振興局／整備部／設計課／施工企画調整室 土木積算係長

事務局

白木 哲二 全国土地改良事業団体連合会／技術開発部

部長

事務局

鈴木

孝 全国土地改良事業団体連合会／技術開発部

次長

事務局

古賀 祐治 全国土地改良事業団体連合会／技術開発部

主任‑1‑-15-本事業で扱う簡易補修とは…
コンクリート構造物に生じた変状の原因を診断（点検）する。

診断

適切な時期に治療（補修）を行うことで、従前と同程度の機能回復を図り，構造物を長持ちさせることができる。
3.4で簡易補修の可能性を検討→○×で評価

治療

土地改良区等の管理者が、自らの診断で原因を推定し、自ら治療方法（補修方法）を決定して、自らが治療・投薬（施工）する。

本日の内容
１．対策検討の流れ
1.1 点検ポイント（変状の発見）
２．変状の種類と原因
2.1 初期欠陥の種類と原因
2.2 劣化の種類と原因
2.3 損傷の種類と原因
３．簡易補修等による機能回復手法
3.1 簡易補修の適用範囲
3.2 一般的な補修工法の種類
3.3 補修材料の性質
3.4 変状の原因と種類に応じた補修工法
3.5 簡易補修等による機能回復手法（簡易補修が可能な工法）
４．簡易補修後の維持管理
５．直営施工における化学製品の正しい取扱い方法‑2‑-16-１．対策検討の流れ
変状の発見
調査
診断
評価

・日常・定期・臨時点検
毎日の血圧測定
年1回の健康診断，人間ドック・原因の推定，程度の把握
診断（精密検査）・原因の特定，程度の確定
すり傷? 風邪? 胃潰瘍? がん?

・対策の有無の判定
経過観察? 応急処置? 恒久対策?
・簡易補修等による治療 対策工法の選定
機能回復手法の選定
投薬? 注射? 塗薬? 手術?
判定

１．１ 点検のポイント（変状の見分け方）
調査対象：構造的機能変状を発見し、原因（初期欠陥，劣化，損傷）を見分ける。
ポイント
特徴的な変状（ひび割れパターンなど）を見逃さない。

‑3‑
-17-

２．変状の種類と原因

変状の種類（１）ひび割れ（２）継目（目地）損傷（３）すりへり（骨材露出）（４）たわみ・変形（５）二次的変状（錆汁，鉄筋露出）（エフロレッセンス）（はく離・はく落など）

継目損傷

骨材露出
ひび割れ

たわみ・変形継目損傷

開水路の変状の例‑4‑-18-

変状の原因（１）初期欠陥 ： 設計，建設時の施工不良に起因
ひび割れ、豆板、空洞、砂すじ、コールドジョイント、表面気泡等（２）劣化 ：使用環境や材料に起因
高血圧， 時間の経過に伴って進行する変状
糖尿病， （凍害,中性化,化学的侵食,塩害,ASR,摩耗）
老眼など
ひび割れ､浮き・はく落、錆汁、変色、エフロ
レッセンス、すりへり，骨材露出等（３）損
傷 ： 荷重，構造設計，支持条件に起因骨折など 地震などの短期的負荷によって変化する変状
ひび割れ、たわみ、変形、継目損傷，振動等

ひび割れ発生の原因
大 分 類
材
施

小 分 類

料

セメント・骨材

工

練混ぜ・運搬・打込み・締固め・養生
打継ぎ
鋼材配置・型枠・支保工等

使用環境

温度・湿度・化学作用荷

長期的な荷重・短期的な荷重

重

構造設計

断面・鋼材量不足

支持条件

構造物の不同沈下・凍上‑5‑-19-２．１ 初期欠陥の種類と原因●設計，建設時の施工不良に起因する変状（１）ひび割れ（２）豆板（ジャンカ）（３）コールドジョイント（４）砂すじ（５）表面気泡

初期欠陥（１）ひび割れ●原因
A.材料：①乾燥収縮， ②セメントの水和熱
B.施工:①締固め不良， ②急激な乾燥●変状の特徴A.等間隔など規則的なひび割れ
拘束された壁部材，断面の大きな部材（貫通ひび割れ）
B.特定箇所での不規則なひび割れ●低下する機能(1)中性化が速い(2)水密性の低下（漏水）‑6‑-20-初期欠陥（２）
豆板（ジャンカ）●原因
打設時の締固め不良●変状の特徴粗骨材の露出水路トンネル側面●低下する機能(1)中性化が速い(2)粗度（係数）の上昇(3)水密性の低下（漏水）
開水路側壁

初期欠陥（３）／コールドジョイント●原因
打重ね時間を過ぎてコンクリートを打設した時、前に打設したコンクリートとの間に生じる不連続面。
●変状の特徴(1)打継ぎ面のひび割れ(2)打継ぎ面の骨材露出●低下する機能(1)中性化が速い(2)粗度（係数）の上昇(3)水密性の低下（漏水）‑7‑-21-

ＪＲ西日本（山陽新幹線）で見られたコンクリートの品質不具合事例
平成11年 コンクリート剥落（福岡トンネル）

コンクリート剥落(福岡トンネル)‑8‑-22-

初期欠陥（４）／砂すじ●原因
コンクリート中の水量が多く，材料分離して上方に移動する際に生じる。

加水の有無に要注意！

●変状の特徴コンクリート表面に、細骨材が縞状に露出する。
●低下する機能(1)粗度（係数）の上昇(2)コンクリート表面の強度が低く，摩耗に弱い

初期欠陥（５）／表面気泡●原因：
コンクリート中に巻込まれた気泡がなくならずに表面に残ったもの●変状の特徴あばた面●低下する機能(1)粗度（係数）の上昇(2)コンクリート表面の強度が低く，摩耗に弱い‑9‑-23-

加水の有無に要注意！

２．２ 劣化の種類と原因●時間の経過に伴って進行する変状で特徴がある●使用環境や材料に起因（１）中性化（２）塩害（３）凍害（４）化学的侵食（５）アルカリシリカ反応
ASR（６）すり減り（摩耗）（７）風化・老化

劣化（１）中性化● 原因・メカニズム
・大気中の二酸化炭素が コンクリー
ト表面から浸入し、コンクリートのアルカリ性が失われる現象●変状の特徴※RC構造物特有の変状①鉄筋が錆び、鉄筋に沿ったひび割れが発生する。
②錆の膨張圧で かぶりコンクリートが はく離・はく落する。
※初期欠陥でかぶり厚不足が契機になる場合がある●低下する機能耐久性

中性化試験（フェノールフタレイン法）

開水路側壁：鉄筋露出‑10‑-24-劣化（２）塩害●原因・メカニズム
海岸部の構造物に，潮風や波しぶきがかかり，塩分が経年と共にコンクリート内部に浸透し，内部の鋼材が腐食する※農作物に塩害が発生する地域の構造物も要注意である。
●変状の特徴※RC構造物特有の変状①鉄筋に沿ったひび割れが発生②錆汁の発生③錆の膨張圧で， かぶりコンクリートがはく離・はく落する●低下する機能
①耐久性
②安全性能
③耐荷性能

橋桁の損傷

劣化（３）凍害●原因・メカニズム
寒冷地域（最低気温が−２℃以下になる地域）でコンクリート中の水分が凍結，融解を繰り返すことで，微細なひび割れや表層部のはく離が発生し，表面からボロボロになる現象●変状の特徴①スケーリング
鱗状の微細なひび割れと表層はく離②ポップアウト
骨材がはじけて円錐状のはく離●低下する機能①耐久性②安全性能③粗度（係数）の上昇
‑11‑
-25-

開水路側壁（南面）壁高欄

凍害危険度の分布図
最低温度
１~２：なしT＞-2℃
３：やや大きい-2 ≧ T＞-5℃
４：大きい-5 ≧ T＞10℃
５：極めて大きい-10℃≧ T

劣化（４）
化学的侵食
●原因・メカニズム
温泉地域や下水道施設で，酸性物質や硫酸イオンがコンクリートを溶かし，ボロボロになる現象●変状の特徴表面からの崩壊●低下する機能①耐久性②安全性能③粗度（係数）の上昇

下水道 管渠

堰‑12‑-26-

劣化（５）アルカリシリカ反応●原因・メカニズム
コンクリート中のアルカリ分と骨材のシリカ鉱物が反応し，シリカゲルを生成する．このゲルが吸水膨張して，ひび割れが発生する●変状の特徴①壁・擁壁等では網状や亀甲状に発生②柱・梁等では鉄筋に沿って軸方向に発生③骨材回りに反応リムが発生●低下する機能①耐久性②安全性能③水密性の低下

排水機場の壁劣化（６）
摩耗（すりへり）●原因
流水中に含まれる砂礫による摩耗
長期間流水に接触することによるカルシウム化合物の溶脱

開水路壁面●変状の特徴①骨材の露出（モルタル分の流出）②コンクリート表面の凹凸（骨材自身の摩耗）●低下する機能粗度（係数）の上昇

水路 底版部‑13‑-27-

劣化（7）
風化・老化
これまで説明したような、劣化を促進する因子に関係なく、通常の使用条件で経年的にコンクリートが変質・劣化していく現象
卓越する作用
微粒子付着
生物付着
水との接触による成分溶出顕在化する変状
低下する機能汚れ（変色）
美観
汚れ（変色）
美観
汚れ，エフロレッセンス， 美観，使用性，強度低下，pH低下
耐荷性

二次的変状（１）／エフロレッセンス●原因
コンクリートの可溶成分が表面に移動し、炭酸ガスの吸収等により析出する（ひび割れやコールドジョイント等の変状の有無とも関連）●変状の特徴コンクリート表面に白色の結晶物が析出する（白華）

水槽：コールドジョイントから●低下する機能①水密性の低下②中性化が速い
水槽：セパ孔，打ち継目から‑14‑-28-

二次的変状（２）／錆汁●原因
初期欠陥（かぶり不足），劣化（塩害，中性化）により鋼材が腐食する。
●変状の特徴
錆汁の析出●低下する機能①耐荷力②耐久性※重大な損傷につながる場合がある

二次的変状（３）浮き・はく落●原因
初期欠陥（かぶり不足），劣化（塩害，中性化）により鋼材が腐食し，かぶりコンクリート片が押し出される。
●変状の特徴①鉄筋に沿ったひび割れ②鋼材の露出●低下する機能
①耐荷力
②耐久性

道路橋梁部

※コンクリート片の落下による第三者被害の恐れがある。

‑15‑
-29-

２．３ 損傷の種類と原因●荷重，構造設計，支持条件に起因●地震などの短期的負荷によって変化する変状（１）ひび割れ（構造的）（２）たわみ、変形（３）継目（目地）損傷

損傷（１）ひび割れ（構造的）●RC構造の場合
0.3mmを超える曲げひび割れやせん断ひび割れ（②）には 要注意

水路橋：せん断力不足
‑16‑
-30-

水路トンネルひび割れからの漏水
トンネル肩口の位置で軸方向に伸びているひび
割れは要注意覆工背面の空洞や偏圧等が原因と考えられる。

損傷（２）たわみ，変形

開水路底版（浮力による損傷）

支点の不同沈下によるひび割れ（支持力不足） 開水路側壁（凍上圧の補強対策）
‑17‑
-31-

損傷（３）目地損傷①角欠け
Δｂ＝L×α×（T１− T0）
Δｂ：目地の長さ変化(mm)α：10×10-6／℃
コンクリートの熱膨張係数
L:側壁の長さ(mm)T0:年間最高気温（℃）および年間最低気温（℃）
T1:目地設置時の気温（℃）※L=10mの時，±1mm／10℃

開水路側壁：長さ変化（膨張）損傷（３）目地損傷②

目地材の脱落目地からの漏水

原因：長さ変化（膨張）原因：目地材の脱落‑18‑-32-

損傷（３）目地損傷③衝突

打継部から漏水①目地衝突による躯体の破損

嵩上げ部のひび割れ②打継部からの漏水

原因：目地位置の間違い

原因：①目地幅の設定間違い（施工不良）②摩耗（老朽化）

損傷（３）目地損傷④
下記既存補修工は１年以内の再損傷事例が多い．
原因：①シーリング材の耐久性不足②目地の伸縮に対応できない

シーリング材による施工

表面被覆による施工‑19‑-33-３．簡易補修等による機能回復手法

3.1 簡易補修の適用範囲
適用範囲：ひび割れや目地からの漏水
初期欠陥部，断面欠損部など，適用外●変状原因や劣化過程の特定が困難な場合（塩害,凍害,ASR,化学的侵食）●大掛りな仮設,補修機材や特殊,あるいは危険を伴う工具が必要な場合（大規模な足場,モルタル吹付け機,超高圧WJなど）●補修面積や延長が広範囲となり、相当の作業日数が必要となる場合
‑20‑
-34-

３．２ 一般的な補修工法の種類（簡易補修等による機能回復手法）（１）ひび割れ被覆工法
ひび割れ補修工法（２）充てん工法（３）注入工法

目地補修（１）断面修復工法
表面保護工法（２）表面被覆工法（２ ）はく落防止工法（３）表面含浸工法

３．３ 補修材料の性質
比較項目

セメント
小系

ポリマーセメント系
P/C

弾 性 係数 高

低曲げ・引張 弱
強度
付 着 強度 弱
耐 湿 潤面吸水

大ポリマー系（合成樹脂系）強強可材料選定

性 大小

熱膨張係数 小高価

高格 低
詳細は添付資料‑1,2を参照のこと‑21‑-35-セメントコンクリートの選び方
まだ固まらないコンクリート
生コン＝レディーミクストコンクリート（JIS A 5308)
呼び方：普通 ２４−１２−２５ N
セメントの種類
粗骨材(砂利)の大きさ(mm)スランプ(cm）
呼び強度(N/mm2）
コンクリートの種類
購入先：JIS認証 かつ 適 マーク工場
練混ぜから1.5時間以内に荷下ろしできること

良いコンクリートをつくるポイント
良いコンクリート＝ひび割れのないコンクリート
１．打設（作業）途中で水を加えない（加水禁止）
２．良く突き固める
３．養生中は乾燥させない。
最低５日間は，散水やスポンジマットで表面を覆う※冬場は，午前中に作業（打設）を終わる
コンクリ−ト表面を凍らせない
‑22‑
-36-

３．４ 変状の種類と原因に応じた補修工法
３．４．１ 初期欠陥に応じた補修工法
３．４．２ 劣化に応じた補修工法
３．４．３ 損傷に応じた補修工法

３．４．１ 初期欠陥に応じた補修工法
初期欠陥の種類

補修方針 選択可能な補修工法

簡易補修の可能性

ひび割れ

漏水防止 ひび割れ補修工法

豆板（ジャンカ）

漏水防止 ひび割れ補修工法
粗度改善 断面修復工法○○

コールドジョイント

漏水防止 ひび割れ補修工法
粗度改善 断面修復工法○

砂すじ

粗度改善 断面修復工法（素地調整）

表面気泡

粗度改善 断面修復工法（素地調整）○○‑23‑-37-

３．４．２ 劣化に応じた工法選定
種類

補修方針

選択可能な補修工法

簡易補修の可能性

断面修復工法
ひび割れ補修（表面被覆工法）

×中性化

中性化したコンクリートの除去
補修後のＣＯ2，水の遮断

塩害

Ｃｌ−が浸透したコンクリートの除去 断面修復工法
補修後のＣｌ−，水，酸素の遮断
表面被覆工法×

凍害

劣化したコンクリートの除去
補修後の水の遮断

断面修復工法
表面被覆工法×

アルカリシリカ反応（ＡＳＲ）

劣化したコンクリートの除去
補修後の水の遮断

断面修復工法
ひび割れ補修表面被覆工法

×

化学的
侵食

劣化したコンクリートの除去
補修後のコンクリートの防食

断面修復工法
表面被覆工法

×

すり減り
（摩耗）

摩耗面の修正（粗度改善）

断面修復工法（表面被覆工法）△△：施工条件によって判断する。

×：専門家に相談する

３．４．３ 損傷に応じた補修工法
損傷の種類

補修方針

ひび割れ（構造的）

重大な損傷につながる場合がある
詳細調査を行い補強対策を検討する※ 専門家に相談する

たわみ，変形継目（目地）損傷

選択可能な補修方法

シーリング材の充てん
漏水防止 （充てん工法）
テープによる補修（表面被覆工法）‑24‑-38-

簡易補修の可能性

××○○

３．５ 簡易補修等による機能回復手法（簡易補修が可能な工法）
３．５．１ ひび割れ補修工法（１） ひび割れ被覆工法（２） 充てん工法（３） 注入工法
３．５．２ 表面保護工法（１） 断面修復工法（２） 表面被覆工法（３） 表面含浸工法

耐久性から見た補修の要否要 耐久性（鉄筋腐食の環境） 防水性
補修を必 因 厳しい 中
間 ゆるやか−要とする 大 0.4以上 0.4以上 0.6以上
ひび割れ
中 0.4以上 0.6以上 0.8以上 0.2以上
幅(mm)
小 0.6以上 0.8以上 1.0以上
農業水利施設のコンクリート構造物調査・評価・対策工法選定マニュアル
H19.43 農林水産省農村振興局整備部設計課 施工企画調整室

開水路：中間，中 → 0.6mm以上
頭首工のエプロン：厳しい → 0.4mm以上
パイプライン付帯施設，弁，分水工の水槽：0.2mm以上‑25‑-39-

ひび割れ幅に応じた補修工法の分類

３．５．１ ひび割れ補修工法＆ 目地補修工法
目的：防水性・耐久性の向上，躯体の一体化（１）ひび割れ被覆工法（表面塗布工法）（２）注入工法（３）充てん工法‑26‑-40-

（１） ひび割れ被覆工法
目的：防水性、耐久性の向上
適用：微細なひび割れ（0.2mm以下）
被覆材・・・・・・・・・・・・・・・・・

シ−リング材
ひび割れ

ひび割れ被覆工法

ひび割れ幅が0.6mm以上，かつひび割れ追従性が0~1mm程度
テープ貼付け工法の開発

ひび割れ／目地補修工法（ひび割れ被覆工法）

特殊フィルムによる補修

テープ（幅135mm×長さ10m) 1液型ウレタン系シーリング材【特殊フィルム】

ヘラにて均等に塗布【適用］
下地の凹凸 :1mm以上, 目地間隔 ：3m未満：10mm未満,ひび割れ幅 ：1mm未満
目地幅

特殊フィルムを接着‑27‑-41-完成

（２） 注入工法
目的：防水性、耐久性、躯体との一体化
適用：幅0.2〜1.0mmのひび割れ

低圧低速注入工法による補修方法の一例「ビックス工法」（ショーボンド建設）
は、コンクリート構造物のひび割れ補修工法の1つで、ゴムチューブを使用した特殊注入器具によって低圧で時間をかけ、ひび割れの奥深くまで接着材を注入する工法です。
注入作業のほとんどをゴムチューブが受け持つ、省力化されたひび割れ補修工法です 。
「ボンド シリンダー工法」（コニシ）
は、コンクリートのひび割れへの自動式低圧樹脂注入工法です。
注入材のエポキシ樹脂は低粘度・中粘度を使い分け、ひび割れの奥深くまで注入します。

‑28‑-42-

（３）充てん工法（Uカット工法）
幅０．５mm以上のひび割れ補修方法
概略図
ひび割れ部をＵカット
ひび割れ（伸縮あり）

バックアップ材設置
表面被覆工

20

間詰め材除去弾性ｼｰﾘﾝｸﾞ材
10

プライマー塗布

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
弾性シーリング材／可とう性樹脂の充填

表面被覆材

充てん工法
ひび割れ／目地補修
打継部の脆弱部をはつり，断面修復材（ポリマーセメントなど）で補修する

特別教育の受講ひび割れ部をＵカットした後、シーリング材を充てん

側壁

側壁
底版

打継目
漏水
‑29‑-43-

目地充てん工法（汎用的な工法）
バックアップ材（弾性シーリング材）
目地材

D
角欠け部
（ポリマーセメントモルタルで補修）

W
W／D＝２

ボンドブレイク（接着させない）
２面接着

目地補修工法
弾性シーリング材による補修（充てん工法）目地に残った古い目地材をはつり落とす

工具一式
ヘラで仕上げて完成

‑30‑
-44-

ひび割れ／目地補修工法
水中パテによる補修（充てん工法）

手で簡単に作業ができ水がある状況でも補修が可能

ひび割れ部をＵ字カットした後、手でパテを充てんすれば完成

本剤と硬化剤を１：１の割合で混ぜる

目地補修工法シートによる目地補修 （茨城県、福井県、宮城県にて実施）

目地にシートをかぶせる。その際に、ブチルゴムシールにより構造物に接着させる

シートの両側をアルムフレーム（アンカー止め）で固定し完成

アルミフレームとアンカー

‑31‑
-45-

注入材・充てん材の選定

要注意（伸びない）

３．５．２ 表面保護工法
目的：耐久性の向上，劣化の抑制（１）断面修復工法（２）表面被覆工法・・・（２‘）はく落防止工法（３）表面含浸工法
断面修復材

表面被覆材(有機系 、無機系)

表面含浸材

防錆処理

鋼材
コンクリート（１）断面修復工法（２）表面被覆工法‑32‑-46-（３）表面含浸工法

（１） 断面修復工法
目的
劣化により元の断面を喪失した場合の修復，中性化や塩化物イオンなどの劣化因子を含むかぶりコンクリートを撤去した場合のかぶりを確保する．

コンクリート躯体
鉄筋

鉄筋防錆剤

断面修復材
コンクリートポリマーセメント

ひび割れ
はつり面
注入材

躯体

表面被覆材

断面修復材への要求性能①躯体コンクリートと同等の性能を有すること.
圧縮，引張，曲げ，弾性率，膨張係数，電気抵抗etc.
②乾燥収縮・硬化収縮が小さいこと.
③接着強度に優れること.
④施工性に優れること（施工環境・条件）.
↓ポリマーセメント‑33‑-47-

断面修復工法

プライマーを塗布し接着性を良くする

ポリマーセメントモルタルを左官作業にて壁面に塗る

補修対象：底面，壁面豆板（ジャンカ）コールドジョイント

プレミックスタイプは規定量の水を混ぜるだけで使用可能

養生剤を塗布し仕上げる

豆板の補修（２） 表面被覆工法
目的①表面被覆材により，ｺﾝｸﾘｰﾄ中への塩化物イオン，CO２，水分など鉄筋に有害な物質の侵入を遮断し，劣化進行を抑制する．
②粗度係数を改善する．
③耐摩耗性を改善する．
耐久性，美観の向上を図る．

有機系（塗装）

ポリマーセメント系
‑34‑
-48-

表面被覆材（塗装）への要求性能①劣化因子の遮断性(CO2,O2,Cl-,水,etc.)②付着性③ひび割れ追従性④耐アルカリ性（耐薬品性）⑤耐候性

コンクリート専用の表面被覆材を選択する

簡易補修で使用される表面被覆材の種類と特長
種

類

長 所

短 所

①有機系
（塗装）
②ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系

美観が良い 炎で焦げる
傷がつく
燃えない
左官作業で熟練
傷つきにくい がいる③フィルム系／シート系

部分補修が 炎で焦げる
簡単
傷がつく‑35‑-49-

有機系表面被覆工法 表面を清掃しプライマーを塗布後、ドライネットを貼る。その上にエポエポキシ樹脂とネットによる表面保護（愛知県にて実施）

キシ樹脂とトップコートとしてアクリルウレタンを塗布。

ドライネット貼り付け状況

清掃

プライマー塗布

ドライネット
貼り付け

エポキシ樹脂塗布

アクリルウレタン塗布

エポキシ樹脂とガラスクロス張りによる目地補修（愛知県にて実施）

ポリマーセメント系表面保護工法

高圧水で壁面を洗浄し、ゴミやコンクリートの弱い部分を落とす

プライマーを塗布し、接着性を良くする

ポリマーセメントモルタルを左官
作業にて壁面に塗る

‑36‑
-50-

兵庫県、広島県、大分県では養生剤ではなくコンクリート改質材を使用仕上げに養生材を塗布

フィルム系表面被覆工法
特殊フィルムによる表面保護（北海道、茨城県、福井県、宮城県にて実施）

エポキシ樹脂接着剤を塗布

表面を清掃してプライマーを塗布

空気を抜き密着させて完成

シート貼り付け（２ ） はく落防止工法
目的
コンクリート片落下による第三者障害の防止
使用材料• ネット（ガラス繊維，ビニロン繊維）• エポキシ樹脂接着剤含浸材• シートなど

適用部位
床版水切部，壁高欄の外側‑37‑-51-

（３） 表面含浸工法
目的
コンクリート表面から内部へ浸透，含浸させる
ことにより，表層部に撥水性やアルカリ性を付与して，劣化を抑制する。
表面含浸材の種類

シラン系
けい酸リチウム系

表面含浸材

けい酸塩系
けい酸ナトリウム系
その他

表面含浸工法無塗布

シラン系表面含浸材

塗布

撥水
ケイ酸（シリカ）塩系表面含浸材
コンクリート中のカルシウムと結合して硬化することからコンクリート表面の細かいひび割れを補修する

カルシウムと反応させる実験

‑38‑
-52-

４．簡易補修後の維持管理
補修カルテの作成
記録対策の方法（工法名，使用材料名など）
施工記録（施工期間，施工前および完了写真など）
施工管理責任者（氏名）など
点検
補修の目的を把握し，効果を確認する。

補修カルテ‑39‑-53-

５．直営施工における化学製品の正しい取扱い
１．相手を知る（化学製品とは）

3．性能保証（品質）

2．安全確保（健康）１．相手を知る（化学製品とは）●天然にあるもの：水，チッソ，酸素，タンパク質etc.
●人工のもの＝主として 石油 から作られもの

良いものと悪いもの？
↓

区別できない適量を超えた場合に健康などに影響がある。
ただし，アレルギー体質の人は，量には無関係！

身の回りにある化学製品の例(独)製品評価技術基盤機構HP抜粋‑40‑-54-

建設業界における化学製品
1.セメント粉末（吸込み易い）
液状（濡れ易い）

2.塗料
3.接着剤
4.シーリング材

液状（濡れ易い）
臭い（蒸気）

化学製品を使用する上で覚えておきたい記号

１．MSDS
２．F★★★★
３．GHS‑41‑-55-MSDS（製品安全データシート）
Material Safety Data Sheet
製品の身分証明書
1.製品名および会社情報（会社名，住所）2.危険有害性の要約
3.組成および成分情報
4.応急処置
5.火災時の措置
6.漏出時の措置
7.取扱いおよび保管上の注意
8.暴露防止および保護措置

9.物理的および化学的性質
10.安定性および反応性
11.有害性情報
12.環境影響情報
13.廃棄上の注意
14.輸送上の注意
15.適用法令
16.その他の情報

JIS Z 7250:化学物質等安全データシート(MSDS)−第1部：内容および項目の順序

F★★★★＝ノンホルムアルデヒド（使用に制限がない）
シックハウス症候群↓防腐剤，塗料溶剤，接着剤，防蟻剤↓
ホルムアルデヒド(発ガン物質）
F★★，F★★★の場合は，密閉された空間で使用しない。
要 換気！
‑42‑-56-

GHS
Globally
Harmonized
System

世界調和システム＋ 注意喚起語
危険(Danger)
警告(Warning)
環境省HPより抜粋

環境省HPより抜粋‑43‑-57-

2．安全を確保の３原則

安全＝健康
１．カブレ防止
洗顔，手洗い，爪切りの奨励
これまでに，接着剤，塗料などでかぶれたことのある人は，絶対に取り扱わない！

２．水，火，衝撃はダメ！
３．保管（決められた数量）

安全・かぶれ防止用の保護具の例

作業服（長袖， 化学防護手袋または 保護クリーム
長ズボン）
ゴム手袋
（保護具と併用）

ゴーグルタイプ
保護眼鏡※保護クリームは治療薬ではありません。
かぶれた後では効果ありません。
ヘルメット＋保護面または帽子

有機溶剤用
防護マスク

‑44‑-58-

3．性能保証の３原則
１．配合比を守るセットで使う，少量の使用は計量する
体重計は使用厳禁
２．よく混ぜる
専用容器，専用攪拌機を使用する
手混ぜは厳禁３．異物を入れない
水やシンナーを入れない
結露注意（塗装は特に注意）

参考：維持管理に関する参考文献
１．コンクリート標準示方書「維持管理編」
土木学会
２．コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針−2003−・ −2009−
日本コンクリート工学協会
３．コンクリート診断技術（コンクリート診断士テキスト）
日本コンクリート工学協会‑45‑

力を合わせ、きれいな環境を維持管理しましょう

‑46‑
-60-

添付

資料

‑47‑-61-‑48‑-62-

【添付資料−３】

補修カルテ（現地研修）

整理番号

番号：

１．施設概要
工

種

：開水路

暗渠工

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

その他

ＲＣ

二次製品

無筋ＰＣ

（）

構造物名称：所

在地：

施工年月日：
経 過 年 数 ：構 造 形 式 ：W1

構 造 寸 法 (m) ： W1=、W2=、H1=その他（W2）、H2=管理担当者名：
H1

同上連絡先：
E‑mail

H2：

２．変状
変状：

ひび割れ
その他

骨材露出
（継目損傷）（発見時の状況）

３．補修概要
目

的：

工法

：

使 用 材 料 ：使 用 機 材 ：施 工 手 順 ：施工者：

施工手順図解（写真）‑49‑

たわみ・変形沈下

老化・風化

補修カルテ（現地研修）
４．現況写真現状（施工前）補修後（補修完成直後）

撮影：

撮影：

補修後（１年目）

補修後（２年目）

撮影：

撮影：‑50‑-66-

整理番号補修カルテ（現地研修）

整理番号

４．現況写真補修後（３年目）

補修箇所の異状（●年目）

撮影：

撮影：

補修箇所に異状が見られる場合は、わかる範囲で異状の原因を記入する。
（例・特殊フィルムにより補修をしたが、剥がれ落ちていた。下地処理が十分にされておらず剥がれたものと思われる。

‑51‑-67-